TCVN6102:1996

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – CHẤT CHỮA CHÁY - BỘT Fire prot ec tion – Fire e xti n g u i s h i n g m e dia – P o wd e r L ờ i n ói đ ầu TCVN 6102: 1996 ho à n tương đươ n g v ới I S O 72 0 2: 1987. TCVN 6102: 1996 do B a n k ỹ thu ậ t ti ê u c h u ẩ n T CVN/TC 21 Th i ế t bị p h òng c h á y c h ữa c h á y bi ê n s o ạ n, Tổ n g c ụ c Ti ê u c h u ẩ n đo lườ n g C h ấ t l ượng đ ề n g h ị , B ộ Khoa họ c , Công n g h ệ v à Môi t r ường b a n h à nh. L ờ i gi ớ i t hi ệ u ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Những y ê u c ầ u đối với c h ấ t dù n g c ho c á c th i ế t bị r i ê ng rẽ là đối tượ n g của c á c ti ê u c h u ẩ n được x â y dự n g s a u n à y . C á c phụ lục A và B c u n g c ấ p n h ữ n g thô n g tin qu a n t r ọng và n h ữ n g đ i ể m c ầ n lưu ý t r o n g v i ệ c sử dụng bột c hữa c h á y m à m ọi n g ười c ó li ê n qu a n đ ề u ph ả i đọc k ỹ . T u y n h i ê n cá c p h ụ lục ấ y không ph ả i là c á c d i ề u qu y đ ị nh c ủ a ti ê u c hu ẩ n n à y . 1. P h ạ m vi áp dụn g Ti ê u c hu ẩ n n à y q u y đị nh những y ê u c ầ u về tính c h ấ t v ậ t l ý , hoá h ọ c về hi ệ u su ấ t t ối th i ể u được x á c đị nh b ằ n g ph ư ơng ph á p t h ử n g h i ệ m c ủ a c á c l o ạ i bột thí c h h ợp c ho v i ệ c d ậ p t ắ t cá c lo ạ i đ á m c h á y A, l o ạ i đ á m c h á y B và l o ạ i đám c h á y C. Y ê u c ầ u về thông tin và c ông b ố số l i ệ u c ũng đ ược đ ặ t r a đối với nhà c hế t ạ o. Ti ê u c hu ẩ n n à y khô n g á p d ụng c ho bột c h ữ a c h á y đ ặ t b i ệ t c hỉ được c hỉ đ ị nh để ki ề m c hế và d ậ p t ắ t c á c loaị đ á m c h á y D (kim lo ạ i ) . Chú thí c h – P h â n lo ạ i cá c đ á m c h á y t h e o TCVN 4878 :89 ( I S O 391 4 ). 2. Ti ê u c h u ẩn tr í c h d ẫ n I S O 2591 K i ể m t r a b ằ n g r â y ; I S O 3130 Gỗ – X á c đ ị nh độ ẩ m c ho c á c t h ử n g h i ệ m c ơ, l ý ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I S O 3914 – P h â n lo ạ i cá c đ á m c h á y ; I S O 4788 Dụ n g cụ thí ngh i ệ m b ằ ng th u ỷ tinh - ố n g đo n g hình trụ c ó c hia đ ộ. 3. Đ ịn h n g h ĩa Những đ ị nh n g hĩa s a u đ â y đ ược s ử dụ n g t r o n g ti ê u c h u ẩ n n à y : 3.1. B ột c h ữa c h áy ( e x t i n g u is h i n g p o w d er ) Ch ấ t c hữa c h á y được tr ộ n b ằ ng nhữ n g hoá c h ấ t r ắ n, t á n m ị n, g ồm m ột h o ặ c nh i ề u th à nh p h ầ n c hủ y ế u k ế t hợp với c á c ch ấ t phụ g ia n h ằ m ho à n t h i ệ n cá c đ ặ c tính của n ó . Khi c ầ n b i ể u thị một l o ạ i bột đ ặ c b i ệ t c hỉ được c hỉ đ ị nh để c hữa lo ạ i đ á m c h á y n à o t h ì th ê m c hữ hoa v à o s a u th u ậ t n g ữ bột. Nhữ n g c hữ h a o s ử dụng t r o n g ti ê u c h u ẩ n n à y th e o TCVN 4878: 89 ( I S O 391 4 ). Thí dụ “ B ột B C” đ ư ợc c hỉ đ ị nh để d ậ p t ắ t c á c l o ạ i đ á m c h á y B (c á c c h ấ t l ỏ ng ho ặ c c h ấ t r ắ n c ó thể hoá l ỏ n g ) và l o ạ i đ á m c h á y C ( c h ấ t khí); “ B ột A B C” đ ư ợc c hỉ đ ị nh để d ậ p c á c l o ạ i đ á m c h á y A ( c h ấ t c h á y r ắ n h a y c ó t à n l ử a ), lo ạ i đ á m c h á y B và l o ạ i đ á m c h á y C. 3.2. M ẻ ( b a tc h ) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.3. Lô (lo t ) Một lô c h ứa m ột ho ặ c n h i ề u m ẻ , như n g khô n g q uá 25 T b ột, được s ả n x u ấ t th e o m ột c ô n g thứ c , th e o c ù n g m ột q u y t r ình s ả n x u ấ t t r ong đ i ề u k i ệ n môi t r ường như n h a u. Chú thí c h – B ấ t k ỳ t h a y đ ổi t h ực sự n à o về n g ười s ả n x u ấ t, về n g uồn nhi ê n l i ệ u ho ặ c về đ i ề u ki ệ n môi t r ường đ ề u c oi b ột đó thuộc về một lô h à ng kh á c . 3.4. Đặc t í n h đư ợ c c ô n g b ố ( c h a r a ct e r i z a t ion s t a te me n t ) Thông tin và s ố l i ệ u về t í nh c h ấ t v ậ t l ý , hoá c ủ a b ột do n g ười s ả n x u ấ t c ô n g bố. 4. L ấy m ẫu Những m ẫ u dù n g t h ử p h ù hợp với ti ê u c h u ẩ n n à y p h ả i là n h ữ n g m ẫ u l ấ y th e o phươ n g p h á p ti ê u b i ể u nh ấ t. Khi l ấ y m ẫ u ở một lô, p h ả i l ấ y khô n g d ư ới 12 k g bột t ừ một m ẻ n g ẫ u nh i ê n. Khi t h ử một m ẻ ph ả i l ấ y khô n g dưới 2, 5 kg bột t ừ một thù n g c h ứ a ng ẫ u nhi ê n. N h ữ n g m ẫ u đồ n g nh ấ t thí c h hợp ph ả i đựng v à o nhữ n g c h a i r iê n g b i ệ t, khô, k í n, không g â y p h ả n ứ n g . Khi lượng thử tươ n g đ ối ít thì dùng l ấ y m ẫ u b ằ n g kim l o ạ i d à i 2 5 mm cắ m t h ậ t s â u v à o bình đựng bột c h ữa c h á y ít n h ấ t ở 5 vị t r í. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Để t r á nh v ón cụ c , đ i ề u c ốt y ế u là nh i ệ t độ bột t r o ng thù n g c hứ a b a n đ ầ u p h ả i khô n g n h ỏ hơn nhi ệ t độ không khí của môi t r ư ờng khi l ấ y m ẫ u. B ình đự n g m ẫ u khô n g đ ư ợc m ở khi c hưa c ó sự câ n b ằ n g v ề nhi ệ t độ v ới không khí t r o n g phò n g thí n g h i ệ m. 5. Đặc t í n h và n h ữ n g y ê u cầu 5.1. Q u y đ ị n h c h u n g Th e o y ê u c ầ u, n g ười s ả n x u ấ t ph ả i c ô n g b ố thô n g tin và s ố l i ệ u như q u y đ ị nh t ừ 5.2 đ ế n 5.5. N g ười s ả n x u ấ t ph ả i qu ả n l ý p h é p đo h ệ thống kê đ ả m b ả o những trị số được c ô n g b ố tương đương với nhữ n g trị số t r ung bình t r o n g d ã y t r ị số được g ắ n li ề n với quá t r ì nh s ả n x u ấ t. Chú thí c h – T r ư ớ c h ế t, đ ặ c tính đ ư ợ c c ô n g b ố nh ằ m m ục đí c h x á c n h ậ n th ô ng tin v à c u n g c ấ p những trị số th a m k h ả o c ho cá c y ê u c ầ u c ho ph é p của 5.2, 5.2 và 5. 4 , nh ư ng c ầ n đ ặ c b i ệ t c hú ý 5.5. 5.2. K h ối lư ợ n g r i ê n g Khối lượng r i ê n g c ủ a b ộ t được x á c đị nh th e o 12 . 1. S a i l ệc h về khối lượng r i ê n g p h ả i t r ong kho ả ng ± 0,1 0 g /ml của t r ị số do n g ười s ả n x u ấ t c ông bố . 5.3. P h ân t í c h b ằ n g r ây Khi thử bằng phương pháp nói ở 12.2.1 hoặc 12.2.2, lượng bột còn lại trên rây 40µ m và rây 63µ m so với trị số được công bố được quá ±10% tổng khối lượng mẫu, và lượng bột con lại trên rây 125µ m so với trị số được công bố không quá ±5% tổng khối lượng mẫu. Phương pháp thử được công bố cùng với kết quả thử. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Th à nh ph ầ n hoá h ọ c c ủ a bột c hữa c h á y được c ô n g bố khô n g c ầ n tính đ ế n c á c th à nh p h ầ n d ưới 10% khối lượng bột c h ữ a c h á y . T u y nhi ê n t h à nh p h ấ n hoá học đư ợ c c ô n g b ố ph ả i c h i ế m t rê n 75% (m/m) tổng t h à nh p h ầ n c ủa bột c hữa c h á y . S a i l ệc h c ho ph é p khô n g đ ược vượt quá ± 10% trị số được c ô n g bố đối với lo ạ i bột c hữa c h á y c ó p h ầ n t rê n 50% (m/m). Chú thí c h – Thí dụ, m ột hợp ph ầ n c ó trị số được c ông b ố là 40% thì g i ới h ạ n c ho ph é p là 36% và 44% và một hợp ph ầ n c ó trị số được c ô n g bố là 80% thì g i ới h ạ n c ho p h é p là 76% và 8 4 % . 5.5. Tí n h đ ộc Những n g u y ê n l i ệ u và phụ g ia kh á c nh a u dù n g đ ể x ả n x u ấ t b ộ t c hữa c h á y p h ả i được c ô n g nh ậ n là khô n g g â y đ ộc c ho c on người t r ong n h ữ n g đ i ề u ki ệ n sử dụ n g bình t h ườn g . 6. T h ử kh ả n ă n g c h ữa c h á y 6.1. Loại A B ột c h ữ a c h á y đ ư ợc n g ư ời s ả n x u ấ t cá c n h ậ n l à thí c h h ợp để c h ữ a lo ạ i đ á m c h á y A p h ả i d ậ p t ắ t được h a i t r o n g ba đ á m c h á y t h ử n g h i ệ m được mô t ả ở đ i ề u 12.3.2. 6.2. Loại B B ột c h ữa c h á y được n g ư ời s ả n x u ấ t c á c n h ậ n là t hí c h h ợp để c h ữ a lo ạ i đ á m c h á y B ph ả i d ậ p t ắ t được h a i t r o n g ba đ á m c h á y t h ử n g h i ệ m được mô t ả ở đ i ề u 12.3.3. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B ấ t cứ lo ạ i bột nào đ á p ứng đư ợ c c á c đ i ề u k i ệ n 6.2 cũng đư ợ c x e m như c ó đ ủ khả n ă n g d ậ p t ắ t lo ạ i đ á m c h á y C. 7. K h ả n ă n g ph u n b ột Khi phun b ột t ừ một bì n h c h ứa c h á y mô t ả ở 12 . 4, ph ả i phun đ ư ợc ít n h ấ t 85% l ư ợ n g bột r a khỏi bình. 8. C h ố n g đ ó n g b á n h và v ó n cụ c Khả n ă n g c hố n g đó n g b á nh và von cục c ủa bột đ ư ợc x á c đị nh b ă ng phươ n g ph á p ở 12.5. Kim c ủa th i ế t bị thử phía xu y ê n v à o m ẫ u thử với độ s â u t rê n 1 5 mm. 9. T í n h c h ố n g hú t nư ớ c Không q u a n s á t đ ư ợc bằ ng m ắ t sự hút nước c ủa b ột khi t h ử th e o phương p h á p ở 12.6 10. K h ả n ă n g c hị u n hi ệ t đ ộ t h ấp Khi t h ử th e o phương ph á p ở 12.7, t ấ t cả bột ph ả i r ơi x u ống đ ầ u c ó nút đ ậ y c ủa ống thử t r o n g vòng 5 g i â y . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B ột ph ả i c ó độ b ề n đ i ệ n môi không dưới 5 KV k h i đo ở phương ph á p 12.8. 12. P h ư ơ n g ph áp t h ử 12.1. K h ối lư ợ n g r i ê n g (x e m 5.2) Cho 100 ± 0, 1 g bột v à o m ột ống đo n g h ình trụ b ằ ng th u ỷ tinh 250 ml, sạ c h, khô và c ó nút, phù hợp với I S O 4788, c a o kh o ả n g 320mm v à c ó đ ư ờng kính b ê n t r o n g k h o ả ng 40m m . Đ ậ y nút c h ặ t. Qu a y ố n g l ộn đ ầ u đuôi đ ủ 10 vòn g , m ỗi vòng kho ả n g 2 g i â y . N g a y s a u vò n g t h ứ 10, dựng ố n g th ẳ n g đứ n g t r ê n m ột m ặ t b ằ ng ph ẳ n g c ho b ột l ắ ng x uống t r ong 180 g i â y . Đ ọc t h ể tí c h bột. Tính khối lượng r i ê ng t h e o c ô n g t h ứ c : T rong đó: m là khối lượng bột (tức là 100 g ); V là thể tí c h đo đượ c . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1) Hi ệ n tượng t ĩnh đ i ệ n c ó t h ể g â y khó kh ă n c ho v i ệ c thử lo ạ i bột c ó c h ứ a st êa r a t. Có t h ể g i ả m bớt trở n g ạ i đó b ằ n g c ác h t h ử lo ạ i bột được sili c ôn hoá t r ư ớc đ ã ; 2) S a u khi b ả o qu ả n l â u, k h ối lượng r i ê n g c ó t h ể t ă n g l ê n. 12.2. P h ân t í c h b ằ n g r ây (x e m 5. 3 ) Chú thí c h – h a i phương p h á p ở 12.2.1 v à 12.2.2 c ó thể c ho k ế t quả k h á c nh a u c hút ít. 12.2.1. P h ư ơ n g ph áp 1 12.2.1.1 . T hi ế t b ị Thi ế t bị g ồm: a ) B a c h i ế c r â y c ó đươ n g kính d a nh n g h ĩa là 125µ m, 63 125µ m và 40µ m, phù hợp với ISO3310 – 1, một cái nắp và một khay đựng. Rây 125µ m đặt trên cùng, đã đậy nắp, rây 40, 125µ m để dưới cùng, dưới rây này để khay đựng; b) Cơ cấu lắc rây, có thể làm chuyển động cả bộ rây theo hình elíp nằm ngang và cứ tới lần hành trình thứ 9 thì lại có một lần va đập từ rây dưới cùng tới rây trên cùng. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C â n 2 0 g bột c hính x á c t ớ i ± 0,0 2 g c ho v à o r â y t rê n c ù n g . L ắ p r â y v à o c ơ c ấ u l ắ c và l ắ c t r o n g 10 phút. C â n l ư ợng bột c òn l ạ i t rê n m ỗi r â y và g hi l ạ i s ố ph ầ n t ră m l ư ợng b ột c òn l ạ i t rê n m ỗi r â y so với khối lượng m ẫ u b a n đ ầ u. 12.2.2. P h ư ơ n g ph áp 2 12.2.2.1 . T hi ế t b ị Thi ế t bị b a o g ồm: a ) B ộ r â y th i ế t bị đã t ả ở 12.2.1.1; b) Thi ế t bị r â y dù n g vòi p h un không khí để t ạ o r a m ột l u ồng không khí t h ổi t ừ t rê n x u ống m ặ t r â y và m ột luồng khô n g khí t h ổi n g ược l ạ i t ừ một t a y q u a y đ ặ t b ê n dưới r â y ( x e m hình 1). 12.2.2.2 . T i ế n h à n h t h ử Thực hi ệ n l ầ n lượt ba l ầ n k i ể m t r a v ới r â y 125µ m, 63µ m và 40µ m. Tiến hành thử theo chỉ dẫn của người sản xuất thiết bị rây dùng vòi phun không khí. Dùng 20g bột mẫu và rây trong 5 phút. Ghi lại số phần trăm bột còn lại trên mỗi rây. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.3. T h ử kh ả n ă n g c h ữa c h á y 12.3.1. Q u y đ ị n h c h u n g Thực h i ệ n c á c ph é p t h ử ở 12.3.2 và 12.3.3 ở n h i ệ t độ môi t r ư ờ n g kh ô ng t h ấ p hơn 0 0 C và không ca o hơn 3 0 0 C, l ấ y 3kg bột c hữa c h á y n ạ p v à o bình c h ữa c h á y c ó d ung tí c h d a nh n g h ĩ a 3k g , th e o c h ỉ d ẫ n c ủa n gười s ả n x u ấ t bình. B ình c h ữa c h á y p h ả i phù h ợp v ới ti ê u c h u ẩ n tương ứn g . Khi t h ử d ậ p t ắ t l o ạ i đ á m c h á y A (12.3.2) và l o ạ i đ á m c h á y B (12.3.3) v ới c ùng m ột l o ạ i bột, ph ả i dùng k i ể u bình c hữa c h á y g iố n g h ệ t nh a u. T r ước khi t h ử, ph ả i đ ặ t cá c bình v à o v ị t r í l à m v i ệ c bình t h ường không dư ớ i 24 g iờ ở nhi ệ t độ 20 ± 5 0 C và d u y t r ì nh i ệ t đ ộ ấ y c ho đ ế n khi thử. P h ả i c hống n ón g c ho n g ư ời phun b ột. C ầ n c ó m ộ t m ũ rộng v à n g v ới t ấ m c he m ặ t c hố n g nó n g , một á o d à i và g ă n g t a y b ằ ng v ả i c á c h nh i ệ t. Chú ý – C ầ n lưu ý b ả o vệ a n to à n c ho n g ư ời t i ế n h à nh t h ử không để bị n g u y h i ể m do n g ọn l ử a và hít ph ả i khói c ùng khí đ ộc v ả i c á c h nh i ệ t. 12.3.2. T h ử c h ữa c h áy loại đ á m c h áy A (x e m 6.1) 12.3.2.1. Vị tr í t h ử và đi ề u ki ệ n m ôi t r ư ờ n g ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.3.2.2. Dự n g m ô h ì n h t h ử n g h i ệ m Mô hình t h ử n g h i ệ m g ồ m những th a nh g ỗ x ế p k i ể u c ũi đ ặ t t rê n h a i th a nh s ắ t g óc 63mm x 38mm ho ặ c g iá đỡ thí c h h ợp, kê t rê n bốn trụ bê tông ca o 40 5 mm so v ới m ặ t s à n. Nhữ n g th a n h g ỗ x ế p ở r ìa c ũi ph ả i bu ộ c ho ặ c đó n g đinh v à o n h a u c ho c h ắc . Dùng g ỗ thuộc lo à i, ph â n lo à i h a y gỗ l a i c á c c hi c â y thô n g, h o ặ c c â y linh s a m h o ặ c lo à i ẩ n h ạ t c hế th à nh những th à nh d à i 651 ± 10mm, m ặ t c ắ t vuôn g , m ỗi c ạ nh m m , độ ẩ m t ừ 9% đ ế n13% (m/m) và k h ối l ư ợ ng r i ê n g 500 ± 50k g /m 3 . X ế p cá c th a nh g ỗ l à m 13 l ớp, m ỗ i l ớp 6 th a nh, l ớp t rê n vuông g óc với l ớp dưới. Từng th a nh c ủa m ỗi lớp c á c h đ ề u n h a u x ế p th à nh hình vuôn g , m ỗi c ạ nh b ằ n g c h i ề u d à i của th a nh g ỗ ( x e m hình 2). Chú thí c h - Để x á c đ ị nh độ ẩ m của c á c th a nh g ỗ c ó t h ể sử dụ n g thươ n g mạ i để đo độ d ẫ n đ i ệ n g iữa h a i đ ầ u dò hình k i m c ắ m v à o c á c th a nh g ỗ . S ố đo c ó t h ể kh á c nh a u do k ế t c ấ u g ỗ kh á c nh a u và đo c h i ề u c ủa thớ gỗ. T r ường hợp c hưa c h ắ c c h ắ n thì h i ệ u c h ỉ nh dụng c ụ x á c đ ị nh độ ẩ m phù hợp với I S O 3130. Hì n h 2 - Mô h ì n h đ i ể n h ì n h d ù n g để t h ử n g hi ệ m loại đ á m c h áy A 12.3.2.3. M ồi l ửa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đổ 3,8 lít nhi ê n l i ệ u (th e o 12.3.3.2 ) v à o kh a y . C h â m l ửa v à o nhi ê n l i ệ u. Khi nhi ê n l i ệ u c h ả y h ế t thì c h u y ể n kh a y đi. Để c ũi g ỗ c h á y c ho t ới khi n h ững th a nh g ỗ ở t r ê n c ù n g c òn lõi c ó đường kính t ừ 19 đ ế n 2 5 mm c hưa c h á y mới phun bột. 12.3.2.4. P hu n b ột L ấ y bình c h ữa c h á y ph u n b ột v à o đ á m c h á y . B a n đ ầ u phun v à o phía t r ư ớc t ừ kho ả n g c ác h không dưới 1,8m. Gi ả m kho ả ng c á c h t ấ n c ô n g v à c ó t h ể t u ỳ ý phun t ừ t r e n x u ốn g , t ừ đ á y l ê n ho ặ c b ấ t k ỳ c ạ nh n à o trừ phía s a u của c ũi g ỗ. Giữ khoá ở vị t r í m ở để dòng bột phun r a t ối đ a . 12.3.2.5. Đi ề u ki ệ n đ ể c ô n g nh ậ n d ập tắt c ó k ế t qu ả Thử được c oi là đ ạ t k ế t quả khi n g on l ử a bị d ậ p t ắ t ho à n to à n, cũi g ỗ ở tr ạ n g th á i khô n g t ự c h á y l ạ i ho ặ c khô n g c h á y â m ỉ ở những đ i ề u ki ệ n t hử t r ong kh o ả n g thời g i a n 15 phút. 12.3.3. T h ử c h ữa c h áy loại đ á m c h áy B (x e m 6.2) 12.3.3.1. Vị tr í và đi ề u ki ệ n m ôi t r ư ờ n g Có thể thử t r ong nhà h o ặ c n g o à i trời khi c ó tốc độ g ió khô n g dưới 1m/s và không quá 3m/s. 12.3.3.2. N h i ê n l i ệ u h ay kh ay ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dùng kh a y b ằ n g th é p d ầ y 2,5mm, c ó đ ư ờ n g kính 1,48m s â u 15 0 mm và c ó m ặ t tho á ng nhi ê n l i ệ u là 1,73m 2 . 12.3.3.3. Đ ặ t kh a y n ằ m n g a n g , b ằ ng ph ẳ n g với m ặ t đ ấ t x ung qu a nh. Đổ nhi ê n l i ệ u v à o. Để t rá nh h ậ u quả do kh u y ế t t ậ t c ủ a k h a y g â y ra , c ầ n đổ th ê m n hi ê n l i ệ u s a o c ho c ó đ ộ s â u t ối th i ể u 15mm ở t ấ t c ả c á c đ i ể m c ủ a kh a y , nhưng khô n g q u á 50mm ở b ấ t c ứ đ i ể m n à o t r ê n c hu vi kh a y . 1) Như v ậ y p h ả i c h á y t ừ 6 đ ế n 10 phút. N ế u cầ n h ã y t h ử sơ bộ để x á c đ ị nh thời g i a n c ho đú n g . Nơi n à o x á c đị nh li ê n t ục được b ằ n g khối lượ n g c ũi g ỗ thì c ó t h ể l ấ y thời gi a n khi k h ối lượ n g đó g i ả m x uống c òn 6 0 % khối lượng b a n đ ầ u. 12.3.3.4. P hu n b ột Ch â m l ửa c ho nhi ê n l i ệ u c h á y t ự do ít n h ấ t 60 g i â y . P hun b ột v à o đ á m c h á y . L úc đ ầ u, n g ười phun bột không được đ ứ ng c á c h kh a y d ư ới 1,5 m. Ng ư ời phun c ó t h ể di c h u y ể n q u a nh đ á m c h á y ở b ấ t k ỳ c ự l y n à o đ ể đ ạ t k ế t quả tốt nh ấ t. Có t h ể t u ỳ ý phun li ê n t ục ho ặ c khô n g được bước l ê n th à nh kh a y h o ặ c bước v à o t r o n g k h a y . 12.3.3.5. Đi ề u ki ệ n đ ể c ô n g nh ậ n d ập tắt c ó k ế t qu ả Vi ệ c thử được c oi là đ ạ t k ế t quả khi to à n bộ n g ọn l ửa đ ề u được d ậ p t ắ t. 12.4. T h ử kh ả n ă n g ph u n b ột (x e m đ i ề u 7) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.4.1.1. Bì n h c h ữa c h áy dùn g để t h ử Một bình bột c hữa c h á y c ó cá c thô n g s ố k ỹ thu ậ t s a u: Dung tí c h d a nh n g h ĩa: 2,25kg khí đ ẩ y (C O 2 ): 40g c hi ề u d à i b ê n t r o n g bình c h ứa: 375mm đường kính b ê n t r on g bì n h c h ứa: 90mm đường kính b ê n t r on g vòi phun: 10mm đường kính l ă n g p h u n: 4,25mm B ình ph ả i như vẽ t r o n g c á c hình 3, 4 và 5. 12.4.1.2. M á y va đ ậ p dù n g đ ể g â y va đ ậ p li ê n t i ế p, nh i ề u l ầ n v à o bình b ột b ằ ng cá c h đ ể bình r ơi t ừ độ ca o 25mm ± 1,5 m m x uống một bề m ặ t r ắ n. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 4 - Đầu lăng bình bột chữa cháy có chai khí đẩy vẽ ở hình 3 Hình 5 - Vòng đệm đầu lăng bình chữa cháy vẽ ở hình 3 12.4.2. T i ế n h à n h t h ử N ạ p v à o bình 2250 x d K ± 10g bột dù n g đ ể thử (k h ối lượng bột b a n đ ầ u m 1 ), t r ong đó d K là khối lượng r i ê n g của bột đã x á c đ ị nh th e o phương ph á p ở 12.1. L ắ p c h a i khi đ ẩ y c h ưa n ạ p t i ề n khí v à o đ ầ u bình, v ặ n c h ặ t đ ầ u bình. Để bình l ê n m á y v a đ ậ p ( x e m 12.4.1.2) và va đ ậ p 2 50 l ầ n với t ốc độ 25 l ầ n/phút (tức là với t ầ n s ố 0,417Hz t r ong 10 phút). Va đ ậ p x ong th á o đ ầ u bình ra , để bình v à o lò c ó đ i ề u c h ỉ nh nh i ệ t độ ở 49 ± 1 0 C t r o n g 8 g iờ. Đ e m bình t ừ lò r a và th a y n g a y c h a i khí đ ẩ y c h ư a n ạ p b ằ ng c h a i đ ã n ạ p 40 ± 4g khí C O 2 . V ặ n c h ặ t đ ầ u bình và đ â m t h ủ n g c h a i khí đ ẩ y . Chờ 5 g i â y đ ể t ă n g á p s a u đó phun b ột t r ong bì n h nh a nh với m ức c ó th ể . C â n l ạ i bình ( đ ể c ó khối l ư ợng bột c òn l ạ i m 2 ). T ỷ l ệ ph ầ n t r ă m b ột đã phun tính th e o c ông t h ứ c : ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 trong đó m 1 là khối lượng bột b a n đ ầ u m 2 là khối lượng bột c òn l ạ i Thử ba l ầ n r ồi l ấ y t ỷ lệ p h ầ n t ră m t r u n g b ình để b á o cá o k ế t quả lượ n g bột phun ra . 12.5. T h ử c h ố n g đ ó n g b á n h v à vón cụ c (x e m đ i ề u 8) 12.5.1. T hi ế t b ị Thi ế t bị xu y ê n s â u g ồm m ột xu y ê n đ ộ kế c ó m ột kim k ẹ p t r ong g iá đỡ c ó thể xu y ê n th ẳ n g đứng với l ực ma s á t kh ô ng đ á n g k ể và c ó k h ả n ă ng c hỉ độ c h u y ê n s â u c h í nh x á c t ới 0,01 đ ế n 1,02m m , m ột đ ầ u được m à i th à nh hình nón đ ề u với m ột g óc t r o n g kh o ả n g 8,7 0 đ ế n 9,7 0 . Hình nón ph ả i đồng tr ụ c với ph ầ n th ẳ n g của t h â n kim. T ổng b i ế n thi ê n h ư ớ ng tr ụ c c ủa c hỗ g i a o nh a u g iữa cá c bề m ặ t hì n h nón và t h ẳ ng không đ ư ợc vượt quá 0, 2 m m . Mũi kim cụt, c ó đường kính t r ong g iới h ạ n 0,1 4 mm và 0,16µ m và th ẳ n g g óc với trục kim t r o n g v òng 2 0 . Rìa c ủ a mũi kim p h ả i s ắ c và nh ẵ n. T r ung bình cộng c ủ a độ nh á m bề m ặ t cực đ ạ i của bề m ặ t hình nón t ừ 0,2 đến 0,3µ m. Kim được l ắ p v à o cá n b ằ ng th é p khô n g g ỉ , c h i ề u d à i l ộ r a t ừ 40 đ ế n 45m m . C á n c ó đ ư ờng kính 3,2 ± 0,05m m , d à i 38 ± 1 m m . Kim p h ả i l ắ p c ứng v à o cá n. Khối lư ợ ng c ả kim và cá n là 2,50 ± 0,05 g . Chú thí c h – X u y ê n độ k ế thí c h hợp được mô t ả t r ong I S O 2137. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Dùng h a i cốc ni k e n c ó d ạ ng nối n ấ u kim l o ạ i, d u ng tí c h 100ml, c a o 6 4m m, đường kính m i ệ n g 69mm. Đổ v à o m ỗi cốc 125g bột m ẫ u. Đ ặ t h a i c ốc l ê n l ắ c rồi r u n g c ho t ới khi k h ối lượng r i ê ng của bột khô n g t ă n g đ ư ợc nữ a , như n g ít n h ấ t cũng khô n g d ưới quá 5 p hút. Cho cá c m ẫ u v à o t r o n g m á y l à m ẩ m b ằ n g l u ồng không khí di đ ộ n g ở nhi ệ t độ 21 ± 3 0 C và đ ộ ẩ m tương đ ối là 78% t r o ng 24 g iờ, t i ế p đó c h u y ể n s a ng lò s ấ y ở 48 ± 3 0 C t r ong 24 g iờ nữ a . Chú thí c h – Tình tr ạ ng k hông khí ứ đọ n g t r o n g c á c bình k h ử ẩ m thườ n g d ù ng b ằ n g du n g dị c h b ả o hoà khô n g t h ể c ho n hững k ế t quả n h ấ t qu á n đượ c . Vì v ậ y n ế u dù n g b ình k h ử ẩ m để l à m th i ế t bị t ạ o ẩ m thì c ầ n c h ú ý b ả o đ ả m v i ệ c lưu th ô ng khô n g khí. M ột bình k h ử ẩ m đường kính 250mm c ó dung d ị c h NH 4 C l b ã o hoà để ở n g ă n d ư ới c ó t h ể dùng v à o v i ệ c n à y . T r o n g khi t h ử, h ã y c ho khô n g khí l ưu t h ông với lưu l ư ợng 5lít/p h út. L à m b ả o hoà không k hí t r ư ớc b ằ ng c á c h sục khí qua m ột dung d ị c h NH 4 C l b ã o hoà và đ ư a v à o bình k h ử ẩ m b ằ n g m ột ống ở g iữa c ó đường kính t r o n g 6 m m , đo ạ n 20mm c uối c ù n g n hô l ê n t rê n ở g iữa đ ĩ a bì n h k h ử ẩ m. T ừ n g lúc ki ể m t r a độ ẩ m tươ n g đ ối c ủa luồ n g khô n g khí tho á t r a b ằ n g nhữ n g p h ươ n g t i ệ n thí c h hợp. 12.5.3. T i ế n h à n h t h ử L à m th e o c hỉ d ẫ n c ủa n gười s ả n x u ấ t về v ậ n h à nh th i ế t bị xu y ê n s â u. Đối v ới h a i m ẫ u bột, l ấ y c ủa mỗi m ẫ u ba g iá trị đ ọ c . X á c đ ị nh số t r u n g bình và b á o c á o độ xu y ê n s â u . 12.6. T h ử t í n h c h ố n g hú t n ướ c (x e m đ i ề u 9) Cho nh i ề u bột v à o m ột đĩa P e t r i, đ ườ n g kính k h o ả ng 70m m . Dù n g d a o t r ộn s a n b ằ n g p h ẳ n g m ặ t bột. Nhỏ v à o b a c h ỗ kh á c nh a u t rê n m ặ t bột m ỗi c hỗ một g iọt nước c ấ t (kho ả n g 0,3 ml). Để đĩa p e t r i v à o t r o n g b ình k h ử ẩ m c ó du n g dịc h m u ối ă n b ã o hòa ở 20 ± 5 0 C đ ể (kh oả n g 75% độ ẩ m tương đ ối) t r ong 60 phút. L ấ y đ ĩ a t ừ bình khử ẩ m ra , n g hi ê ng đ ĩa t ừ từ để cá c g iọt nước l ặ n đi c h ỗ kh ác . Q u a n s á t b ằ ng m ắ t t h ấ y b ộ t không t h ấ m nước c hứ n g t ỏ bột c ó tính h ú t nước thí c h hợp. 12.7. T h ử kh ả n ă n g c h ị u n hi ệ t đ ộ t h ấp (x e m đ i ề u 10) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 12.8. T h ử kh ả n ă n g c á c h n h iệ t ( x e m đ i ề u 11) 12.8.1. T hi ế t b ị Một c óc t h ử đ ạ i t h ể như hình 6, được l ắ p c h ặ t h a i đ i ệ n c ực so n g so n g , đ ồ n g trục n ằ m n g a n g mà k ế t cấ u c ủa nó ở b ấ t cứ đ i ể m n à o các h c á c đ ĩ a đ i ệ n c ực t h ử khô n g d ư ới 13mm. C ốc l à m b ằ ng v ậ t l i ệ u c ó độ b ề n đ i ệ n môi ca o và c hố n g hút ẩ m t ốt. Đ ỉ nh c ốc c a o hơn đ ỉ nh c á c đ i ệ n c ực ít n h ấ t 32mm. C ốc được c hế t ạ o đ ể c ó thể dễ d à n g t h á o đ i ệ n c ực r a l a u c hùi và đ á nh bó n g , c h ị u được p hương p h á p thử ở 12.8 . 2 và dễ hi ệ u c h ỉ nh kho ả ng c á c h phó n g đ i ệ n . Đi ệ n c ực l à n h ữ n g c hi t i ế t hình đĩa b ằ ng đồ n g t h a u đ ã đ á nh bó n g , đường kính 2 5 mm, d ầ y í t n h ấ t 3mm, c ạ nh r ìa t h ẳ ng g óc với m ặ t đĩ a . Kh o ả ng các h g i ữ a h a i đ i ệ n c ực là 2,5 ± 0,01mm. Một m á y b i ế n á p, đư ợ c t i ế p đ i ệ n t ừ một n g u ồn đ i ệ n á p t h ấ p, c ó đ i ệ n á p r a li ê n t ục th a y đ ổi được tới t rê n 5k W . 12.8.2. T i ế n h à n h t h ử Đổ đ ầ y bột v à o cốc thử v à l è n c h ặ t bột b ằ n g các h c ho c ố c r ơi 500 l ầ n với t ầ n số 1Hz từ độ c a o 15mm. Dùng m á y v a đ ậ p nói ở 12.4.1.2 v à o v i ệ c n à y là th u ậ n t i ệ n. Khi đ ậ p, n ế u muốn, c ó t h ể để c ốc v à o t r o n g m ột cá i h ộp thí c h h ợp để b ả o vệ c ố c . Dùng m á y b i ệ n á p t á c đ ộng m ột đ i ệ n á p v à o 2 c ực rồi t ă n g á p l ê n đ ề u đ ề u c ho đ ế n khi x ẩ y r a đ â m xu y ê n t ức là phóng đ i ệ n li ê n t ục g iữa 2 đ i ệ n c ự c . Ghi l ạ i đ i ệ n á p phá vỡ độ b ề n đ i ệ n môi. 13. G h i nh ãn và đ ó n g gói T r ong m ọi t r ườ n g hợp c ó t h ể , n g ười s ả n x u ấ t ho ặ c n g ười c u n g c ấ p ph ả i v i ế t l ê n t r ê n m ỗi k i ệ n h à ng r i ê n g b i ệ t (h o ặ c t r ê n m ột t ấ m nh ã n g ắ n c h ặ t v à o k i ệ n h à n g ) nh ữn g thông tin d ư ới đ â y : ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Một thông tin n gắ n g ọn nói r ằ n g : s ả n ph ẩ m tu â n t h ủ ti ê u c h u ẩ n n à y và th í c h h ợp với l o ạ i đ á m c h á y n à o, c h ẳ n g h ạ n: “ Phù h ợ p vớ i T CVN …….., c h ữ a đ ư ợ c c ác l o ại đám c háy A,B v à C ” ; c ) N ă m s ả n ph ẩ m; d) Những c hỉ d ẫ n th i ế t y ế u về đ i ề u ki ệ n b ả o q u ả n; e ) T ê n và đ ị a c hỉ c ủa n g ư ờ i ho ặ c đơn v ị c h ị u t rác h nh i ệ m ho à n to à n v ề sự phù hợp c ủa s ả n ph ẩ m với ti ê u c h u ẩ n n à y – c ó thể đó là n g ười s ả n x u ấ t, n g ười ph â n phối ho ặ c c u n g c ấ p; f ) Thông b á o “ Bảo đảm sản phẩm này thí c h ứ ng vớ i th i ế t bị sử dụng nó ” . Chú thí c h – B ột c hữa c h á y p h ả i đựng t r o n g c á c thùng c h ủ y ế u là c h ố n g đ ược ẩ m và c h ố n g va đ ậ p. Người c u n g c ấ p ph ả i đ ả m b ả o đóng h à n g t h e o đúng c h ỉ d ẫ n c ủ a n g ười s ả n x u ấ t nh ằ m g iữ những đ ặ c tính c hủ y ế u c ủa bột khi để t r ong kho c ũng như khi s ử dụ n g . Hì n h 6 – C ốc t h ử n g hi ệ m t í n h d ẫ n đi ệ n ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (T h am k h ảo) Tí n h tư ơ n g h ợ p g iữa b ộ t và b ọt c h ữa c h áy T r ong v à i t r ư ờ n g hợp, bột và t r ư ờng hợp c ó t h ể không tương h ợp. N g ư ời s ử dụng cầ n b i ế t c h ắ c c h ắ n r ằ n g , b ấ t cứ s ự sử dụ n g k ế t hợp g i ữ a bột và b ọt c hữa c h á y s ẽ không d ẫ n đ ế n m ấ t hi ệ u quả c hữa c h á y đ á n g t i ế c do t á c đ ộ n g qua l ạ i b ấ t l ợi g i ữ a c hú n g v ới n h a u khi phun đ ồ n g thời ho ặ c nối t i ế p nh a u. PHỤ LỤC B (t h am k h ảo) Tí n h tư ơ n g h ợ p và t í n h tư ơ n g đ ươ n g c ủ a b ột c h ữa c h áy tr o n g t hi ế t b ị Ti ê u c hu ẩ n n à y khô n g đ á nh giá h i ệ u quả c ủa bột c hữa c h á y sù n g v ới th i ế t bị đ ặ c b i ệ t, cũ n g không c ó ý đ ị nh so s á nh h i ệ u quả c ủa c á c l o ạ i bột c hữa c h á y kh á c nh a u. Những thử n g h i ệ m t r o n g đ i ề u 6 c hỉ n ằ m x á c đị nh c h ấ t lượng c ủa bột c ó ca o hơn m ức t ối th i ể u c ó thể c h ấ p n h ậ n h a y k h ông và khô n g gợi ý r ằ n g c ó t h ể dù n g c á c t h ử n gh i ệ m ấ y đ ể so s á nh hi ệ u quả c h ữ a c h á y của c á c l o ạ i bột c h ữ a c h á y k h á c nh a u. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66